654 



Magnetische Eiirmx-liaften der Stoffe 



die besten bis damalsbekanntenmagnetischen 

 Eigensohaften angenommen hatte. 



Tabelle 1. 



Worauf dies ungiinstige Ergebnis beim 

 Kreuslerschen Eisen zuriickzufiihren ist, 

 hat sich mit Sicherheit nicht feststellen lassen. 

 Moglicherweise spielt ein unbekannter Gehalt 

 an Eisenoxyd, dessen quantitative Bestim- 

 mung zurzeit noch sehr unsicher ist, oder 

 auch eine molekulare Verschlechterung durch 

 das starke Ausgliihen eine Rolle. 



Der zweite Weg zur Herstellung reinen j 

 Eisens, der sclion seit langer Zeit auch zur 

 Erzielung magnetisch hervorragenden Mate- 

 rials beschritten wurde, aber fast ausnahms- 

 los ohne Erfolg, ist die Elektrolyse. Diese ' 

 ergab ein zwar an festen Verunreinigungen , 

 armes, gleichwohl aber hartes, sprodes und 

 briichiges Material, das in magnetischer Be- j 

 ziehung einen stahlahnlichen Charakter trug, 

 namentlich aber eine unverhaltnismaBig groBe 

 Koerzitivkraft (20 und inehr) besaB. Zwar 

 konnte durch geeignetes Ausgliihen eine be- 

 trachtliche Verbesserung erzielt werden, doch 

 blieben stets die Resultate weit hinter den 

 Erwartungen zurtick. Zur Erklarung wurde 

 entweder die molekulare Struktur heran- 

 gezogen, oder ein unzweifelhaft vorhandener 

 holier Wasserstoffgehalt. 



Da6 die molekulare Struktur bei elek- ; 

 trolytisch niedergeschlagenem Eisen eine 

 Rolle spielen kann, laBt sich aus der Tat- 

 sache schlieBen, die schon vor vielen Jaliren 

 Beetz und spater Maura in gefunden hatten 

 und die neuerdings wieder von Kaufmann 

 bestiitigt wurde, daB niimlich das in einem 

 Felde von geringer Starke frisch niederge- 

 schlagene Eisen ohne besondere weitere 

 Magnetisierung eine so hohe Remanenz be- 

 sitzt, daB sie durch nachtragliche Magneti- 

 sierung mit viel hoheren Feldern kaum 

 mehr gesteigert werden kann. Das schwache 

 magnetische Feld muB also, wenn man der 

 gewohnlichen Anschauung iiber das Wesen 

 der Magnetisierung folgen will, auf die im 

 Entstehen begriffenen Molekularmagnetchen 

 eine starke, richtende Wirkung ausgeiibt 

 haben. undeswiirdekeineswegs ausgeschlossen 

 erscheinen, daB hierdurch auch die magneti- 

 schen Eigenschaften des Materials eine 

 dauernde Aenderang erfahren kb'nnten. Nun 

 hat die vor kurzem durcheef-iihrte Nach- 



priifung dieser Versuche durch W. Kauf- 

 mann und W. Meier ergeben, daB allerdings 

 die magnetischen Eigenschaften des frisch 

 niedergeschlagenen Elektrolyteisens ganz 

 eigentiimlich sind. Der aufsteigende Ast der 

 Hystereseschleife steigt fast senkrecht in die 

 Hb'he, bildet ein auBerordentlich scharfes 

 Knie und steigt bei hoher Feldstarke nur noch 

 wenig an, so daB die recht breite Hysterese- 

 schleife mit ihrer auch hier hohen Koerzitiv- 

 kraft eine nahezu rechteckige Gestalt besitzt. 

 Dies ist aber nach den erwahnten Versuchen 

 nicht auf die molekulare Beschaffenheit, son- 

 dern auf die Wirkung des im Eisen vorhan- 

 denen Wasserstoffs zuruckzufiihren, denn 

 nicht nur ging schon bei bloBem Lagern 

 des in sehr dunnen Schichten niedergeschla- 

 gegenen Eisens offenbar infolge von Wasser- 

 stoffabgabe die eigentumliche Form der 

 Hystereseschleife durch Abrundung der 

 Ecken usw. immer mehr in die gewohnliche 

 tiller, sondern man konnte dann durch nach- 

 tragliche kathoclische Polarisation die ur- 

 spriingliche eckige Form der Schleife wieder 

 hervorrufen. 



Einen wesentlichen Fortschritt erzielte 

 Franz Fischer durch ein besonderes elek- 

 trolytisches Verfahren, dessen Einzelheiten 

 nicht bekannt sind. Das Material erwies sich 

 zwar im ungegluhten Zustande ebenfalls 

 noch als magnetisch ziemlich hart, lieB sich 

 aber durch mehrfaches Gliihen im Vakuum 

 auBerordentlich verbessern, und zwar er- 

 zielte der Verfasser bei Versuchen in der 

 Reichsanstalt mit einem derartig hergestellten 

 Streifen die bis jetzt unerreicht geringe 

 Koerzitivkraft von nur 0,2 3 , eine Maxim al- 

 permeabilitat von etwa 14000 und einen 

 entsprechend geringen Hystereseverlust, und 

 wenn das auch vorlaufig ein Ausnahmefall 

 geblieben ist - - andere ebenso behandelte 

 Proben ergaben eine Koerzitivkraft von 0,4 

 bis 0,6 --so legt doch dies Ergebnis in Ver- 

 bindung mit ahnlichen Erfahrungen die 

 Vermutung nahe, daB reines, gasfreies und 

 thermisch richtig behandeltes Eisen Hysterese 

 iiberhaupt nicht besitzt. 



5. Walzeisen, Schmiedeeisen, StahlguB. 

 Von dem eben erwahnten idealen Zustande 

 ist man allerdings beim heutigen technischen 

 Material noch ziemlich weit entfernt, wie 

 die Zusammenstellung in Tabelle 2 zeigt, 

 aber es ist doch im Verlauf der letzten 

 Jahre auch bei diesem ein groBer Fortschritt 

 erzielt worden, denn noch vor 10 Jahren 

 gait ein Material mit einer Koerzitivkraft 

 von etwa 1,5 als recht gut, heute verlangt 

 man bereits die Halfte und kommt unter 

 Umstanden noch weiter. Die Werte inner- 

 halb der verschiedenen Eisensorten bei 

 Tabelle 2 sind nach zunehmender Koerzitiv- 

 kraft geordnet; man erkennt, daB bei Nr. 3 

 bis 12 ungefahr in derselben Reihenfolge 



